( i57 ) 



» 3° La silice hydraulique joue le même rôle qu'une pouzzolane; elle a, 

 coniiiie celle-ci, la propriété de dépouiller l'eau de chaux. 3o parlies de 

 silice absorhent, par exemple, en quatre jours, 23,9 de chaux (CaO) en 

 dissolution dans l'eau; cette absorption va en augmentant chaque jour, 

 pour atteindre un maximum sur lequel je reviendrai plus tard. En appU- 

 cjuant à ces résultats les termes de comparaison qu'a employés Vicat, on 

 constate que la silice hydraulique a la propriété de dépouiller, en quatre 

 jours, 622 fois son volume d'eau de chaux, ce qui la classerait, toujours 

 d'après Vicat, au rang des pouzzolanes les plus énergiques. Ce résultat 

 est bien facile à comprendre, puisque, d'après mes expériences, les pouzzo- 

 lanes ne doivent leurs propriétés hydrauliques qu'à la silice hydraulique 

 qu'elles contiennent. 



» 4" La propriété hydraulique de la silice hydraulique n'est pas due 

 seuletnent à son état de division extrême, car la silice provenant de 

 la préparation de l'acide hydrofliiosilicique, par exemple, quoique aussi 

 légère, ne fait prise dans aucun cas avec la chaux. 



» 5° La silice hydraulique se retrouve dans les dépôts du silice du Ha- 

 novre ou kieselguhr, et conserve ses propriétés, même lorsqu'elle a été 

 calcinée au rouge et rendue insoluble dans les acides. 5^'' de silice du 

 Hanovre, ainsi calcinée, mêlés à S^"' de chaux pure, ont fait prise au bout 

 de vingt jours; oS', ■ysô étaient redevenus solubles dans l'acide chlorhy- 

 drique. 



» 6° La silice hydraulique existe dans les dépôts de gaize ou de pierre 

 morte, qu'on rencontre dans le nord et dans le nord-est de la France; les 

 propriétés de cette gaize avaient du reste été signalées depuis longtemps 

 par Vicat et par M. Durand-Claye. 



» n" La silice hydraulique est la base du calcaire du Theil; si l'on traite 

 en effet ce calcaire par de l'eau acide très étendue, pour dissoudre le car- 

 bonate de chaux, qu'on lave et que l'on sèche la silice iiidissoule, pour la 

 purifier, et qu'on la mélange avec de la chaux pure, cette silice fait prise, 

 comme cela a lieu pour la silice hydraulique et pour la silice du Hanovre. 

 La cuisson du calcaire du Theil n'a donc pour objet que la décomposition 

 du carbonate de chaux; il n'est pas nécessaire de recourir à l'intervention 

 de la formation et de l'hydratation d'un silicate de chaux, pour expliquer 

 la prise de la chaux produite. De plus, l'absence dans cette chaux d'alu- 

 minale de chaux soluble explique, comme je l'ai dit dans ma précédente 

 Communication, pourquoi cette chaux, placée en eaux tranquilles, à la 

 mer, donne des résultats aussi remarquables. 



